SÉANCE DU 5 JUIK I906. I27I 



encore plus voisine de Ni'Si. Nous pouvons admettre que la formule : 



Si 'Cl + 6.\i = iS'i'Si 4- iWiCP 



s applique à cette réaction, attendu que le poids de siliciure qu'elle indique comme 

 devant se former correspond à 'î^t'''. 



Nous prenons 56^' de ce lingot, exempt de fer et, après pulvérisation, le traitons une 

 quatriciiie fois par le chlorure de silicium, à la température la plus élevée susceptible 

 d'être obtenue dans notre four. Nous trouvons une masse non fondue, mais dont le 

 poids n'est plus que de j4'''i après la cinquième action, le produit est fondu en un bloc 

 unique pesant exactement i-i^'', très cassant, à cassure très brillante et montrant des 

 arêtes vives, se pilant plus facilement que l'cchantillon ci-dessous analysé. Sa compo- 

 sition est déterminée par une analyse effectuée en 1 attaquant par l'eau régale doublée 

 d'eau. Nous trouvons, pour cent : i'*" analyse : Ni : S',, US ; Si : i5,o(J ; total : 99,6/, ; 

 ■j.'^ analyse : Ni : 8i,j8 ; Si : iJ.i'i; lotal : 1)9, 9^. La composition du <-orps est 

 comprise entre Ni'^Si et Ni-Si. 



Sijiénie action. — Nous prenons ■iGfc''' du lingot précédent, pulvérisé très linement, puis 

 tamisé, et le soumettons encore à l'attaque du cblorure de silicium, sans trop élever la 

 température au début : au bout de u'' environ, nous constatons qu'il n'a pas fondu, mais 

 qu il a été fortement altéré ; son poids est descendu à aj^''. Nous recomnien(;(jns à 

 chauffer au sein du chlorure de silicium, encore 1'' durant, et cela à la température 

 maxima du four : l'alliage est fondu, cassant, mais s est maintenu à ■j.^^'. 



Septième action. — Nous pulvérisons encore et tamisons ces -j.^^" d'alliage. Après une 

 chauffe très prolongée et très forte vers la fin, nous obtenons un lingot fondu, homogène, 

 à cassure grenue, pesant toujours uî^''. Nous admettons que nous avons atteint la limite 

 de saturation correspondant à la températui'e de nos expériences. Nous en prélevons 

 deux échantillons et nous les attaquons au bain-marie, par de l'eau régale étendue à 

 jo p. 100 ; après insolubilisation de la silice, nous dosons le nickel par électrolyse à 

 l'état de sulfate amnoniacal. 



Hi'siiltals. Tkouvé ; Calccll l'ocK Ni-Si 



I II 



.Xickfl p. lui) 80. JL! 80, u8 8u.5--î 



Silicium — '9..!^ ig-JJ '9- 4** 



99 , i 7 99 . (i ï 1 00 , 00 



Coiic/itsioit. — Dans réliidc de l'artion du chlorure de silicium sur le 

 nickel nous oljservons deux limites de siliciuration : Prciiiièic /imite (infé- 

 rieure) correspondant à Ni''Si, corps inconnu jusqu'à ce jour, défini vrai- 

 semblalîlemenl, son influence à l'action de l'aimant montrant (jii'il ne con- 

 tient pas de nickel libre. Deiixiè/tie limite : fournissant le corps Ni"Si déjà 

 étudié. Il n'est pas impossible que des températures plus élevées soient 

 capables de provoquer la formation de composés fortement siliciés, toutes 

 choses égales d'ailleurs. 



C. R., 1906, ]«' Semestre. (T. CXLII, N- 23.) 167 



